( i5 ) 



>i L'action exercée par ce métalloïde sur les propriétés physiques de 

 l'aluminium nous semble bien caractéristique. 



M Pour la mettre en évidence, nous avons fait fondre au creuset un 

 aluminium de bonne qualité; nous en avons coulé une partie dans une 

 lingotière; puis, dans la masse restante encore liquide, nous avons fait dis- 

 soudre du carbure d'aluminium cristallisé, préparé au four électrique. 

 Quelques instants plus tard, on coulait un nouvel échantillon du métal, et 

 l'on avait ainsi deux échantillons : l'un d'aluminium fondu, l'autre d'alu- 

 minium carburé. 



» On a découpé dans ces lingots des éprouvettes, et, tandis que l'alu- 

 minium fondu présentait, par millimètre carré, une charge de rupture de 

 I i''s,ioo, et un allongement pour loo de 9™'", l'aluminium carburé ne pré- 

 sentait plus qu'une charge de rupture qui a oscillé entre 8''s,6oo et 6'*^, 5oo 

 et un allongement pour 100 de S"""" a 5""^ ('). 



» En résumé, l'aluminium industriel, outre le fer et le silicium, contient 

 une petite quantité de carbone et des traces d'azote (^ ). Ces différents 

 corps modifient notablement les propriétés de l'aluminium, mais il est à 

 espérer que l'électrométallurgle pourra produire bientôt un métal plus 

 pur et de composition constante. » 



(') Ces expériences ont été faites sur le métal tel qu'il a été fondu, sans laminage 

 ni recuit. 



Après un premier laminage sans recuit, on a obtenu les chilTres suivants : 



Aluminium carburé 



Après laminage et recuit. 



(2) Nous ajouterons aussi que l'aluminium industriel renferme une petite quantité 

 d'alumine ne présentant aucune forme cristalline. Enfin, dans certains échantillons, 

 nous avons pu reconnaître au microscope, dans le résidu provenant de l'attaque par 

 l'acide chlorhjdrique, de petits cristaux très nets de borure de carbone. Le bore de 

 ce composé provenait de Tacide borique qui avait servi à agglomérer le charbon des 

 électrodes. 



